## SIFAT KAYU TARIK, TERAS  DAN  GUBAL ACACIA MANGIUM TERHADAP  KARAKTERISTIK  PULP
Wawan Kartiwa Haroen * dan   Fahmi  Dimyati * Peneliti Kelompok Pulp, Balai Besar Pulp dan Kertas

## PROPERTY OF TENSION WOOD, HEARTWOOD AND SAPWOOD  ACACIA MANGIUM TO PULP CHARACTERISTIC

## ABSTRACT
Acacia mangium is  fast growing  species  at  HTI  plantation   utilize  wood   and  fiber  for raws material  pulp.  Acacia  mangium have a characterized  heart wood among  45 - 75%  with  dark  colour and  sapwood  less than 30%  with light colour. The  growth of   Acacia mangium   which grow abnormal effect of  environment  or genetic. The growth of some   wood  sometimes   unnormally  like tension wood effect of growing  or  genetic factor will build tension wood. The effect of  it’s wood  can be new problem on pulp making  and  pulp quality.
Research  activity    have  been    done  on  pulping  sulfate  process  used  17%  Active  alkali,    25% sulfidity    and  temperature  165 o C    for  3,5  hours.  The  result  shows    indicate  that  a    difference  for    each sapwood, heartwood and tension wood to fiber  morphology, chemical  contents,  pulp  yield,  Kappa number and   quality   bleached pulp   and   unbleached pulp.  The general  result that is  sapwood  can be produce of pulp quality better than pulp from hearthwood  or  tension wood.
Keywords : Hearthwood, sapwood, tension wood, fiber, pulp Acacia mangium .

## INTISARI
Acacia mangium Wild merupakan tanaman tumbuh cepat yang ditanam di kawasan hutan industri (HTI)   untuk  memenuhi kebutuhan  kayu  dan  serat sebagai bahan baku pulp.  Acacia mangium memiliki ciri khas yaitu kayu terasnya mencapai  45 – 75%  berwarna gelap  dan  sekitar 30%  kayu gubal  berwarna cerah.  Sebagian  tanaman  Acacia  mangium      ada  yang  tumbuh  tidak normal  akibat    lingkungan  dan  sifat genetisnya    akan  membentuk  kayu  tarik.  Akibat  dari  pertumbuhan  kayu  tersebut  diprediksi  dapat menimbulkan masalah pada  pembuatan dan kualitas pulpnya  bila dibandingkan  dengan  pulp dari kayu normal.
Penelitian  telah dilakukan  pada  proses pembuatan pulp sulfat menggunakan Alkali Aktif (AA) 17 %,  Sulfiditas(S)    25%  dan  suhu  pemasakan  (T)    165 o selama  3,5  jam.  Hasilnya menunjukkan    perbedaan pada  masing-masing  kayu  teras,  kayu  gubal  dan  kayu  tarik    terhadap  sifat  morfologi  serat,  kandungan kimia, rendemen pulp, bilangan Kappa, kualitas  pulp belum putih dan pulp putih. Secara umum  kayu gubal menghasilkan kualitas pulp lebih baik dibandingkan kayu teras maupun tarik.
Kata kunci  : Kayu teras, kayu gubal, kayu tarik, serat , pulp Acacia mangium .

## PENDAHULUAN
Acacia mangium Wild  merupakan salah satu tanaman  sumber  bahan  baku  pulp  kertas  yang semula  bernama Mangium  montanum termasuk kedalam  famili  Leguminoceae  ordo  Rosales. Pada umur dua tahun tanaman mulai berbuah dan menghasilkan  biji  yang  baik  sebagai  bibit tanaman  yang  baru  . Acacia  mangium termasuk tumbuhan  asli  Indonesia    timur  wilayah kepulauan  Maluku  sampai Papua  (Irian). Pohon memiliki  diameter  batang    lebih  dari  30  cm dengan    tinggi  pohon  mencapai      25-30  m (Paribotro,1990  ;  Silitonga,  1987). Acacia mangium memiliki  kayu  sangat    padat    dengan komposisi  kayu  teras  lebih  dominan  berwarna cokelat    muda  –  tua  dan  kayu  gubal    berwarna krem  -  kuning.    Serat    kayu    kearah  tangensial memiliki  serat  lurus  sedangkan  kearah  radial seratnya  lebih  ramping.  Kayunya  bertekstur sedang  dengan    kerapatan     kering  udara    sekitar 624,7 kg/m 3 (Darsono, 1981) .
Bebepa  penelitian  terdahulu  menyebutkan bahwa Acacia mangium pada umur 4 tahun sudah bisa    digunakan  sebagai  bahan  baku  pulp    kertas dengan    kualitas sedang  sampai  baik  (Wawan, 1996;1997).  Namun  pengamatan  atau  penelitian terhadap  komposisi  dan  pengaruh  kayu  teras  dan kayu  gubal  pada    saat  pembuatan  pulp  belum banyak dikemukakan.
Kayu Acacia mangium memiliki karakteristik yang  berbeda  dengan  tanaman hardwood lainnya diantaranya    volume  kayu  teras  yang  tinggi mencapai  45-75%    dan  pembentukannya  lebih cepat  dengan kayu gubalnya lebih rendah sekitar 30%.  Sifat  pertumbuhan  lainnya    adalah    pada batang    bagian  bawah    sering  terbentuk  kayu reaksi  yang  diantaranya  kayu  tarik  dapat mempengaruhi    perkembangan    dan  kualitas seratnya.    Berdasar-kan    sifat-sifat  yang  berbeda dan  penyusun  kayu,  maka      perlu  dilakukan pengamatan  terhadap      pengaruh    jenis  kayu Acacia  mangium pada    pembuatan    pulp  dan karakter  serat  yang  dapat  mempengaruhi  kualitas pulp kertas.

## TINJAUAN PUSTAKA
Kayu tarik (Tension wood )
Setiap  jenis  tanaman  memiliki  sel  per- tumbuhan dan akan berkembang sesuai lingkungan  atau  sifat    genetiknya.      Namun perbedaan  sifat    pertumbuhan  yang  tidak  normal dapat  menyebabkan  pembentukan  sel  kurang sempurna.  Seperti  halnya  pada    pohon Acacia mangium ,  pembentukan  kayu  tarik  timbul  akibat
kondisi  lingkungan  yang  berubah  atau        terganggu sehingga  batang  tanaman    menjadi  bengkok    atau membelok secara lateral dari arah normal.  Biasanya kayu  tarik  akan  terbentuk  apabila  batang  utama tanaman tersebut  menyimpang kearah vertikal.
Secara  umum  kayu  tarik  didefinisikan  sebagai kayu reaksi yang terbentuk pada bagian sisi atas  atau sisi  tarikan  batang pohon  yang  miring. Terjadinya kayu reaksi akibat adanya gaya tekan atau gaya tarik pada bagian batang dapat terjadi karena adanya gaya gravitasi bumi namun pendapat ini banyak ditentang. Pendapat  lainnya    mengatakan  bahwa  kayu  tarik terbentuk  karena  perbedaan  konsentrasi auxin pada batang,  konsentrasi  auxin    yang  cukup  tinggi  dapat menghambat  proses  terbentuknya  kayu    tarik. Tsoumis    menyebutkan  bahwa  pembentukan  kayu tarik  sering  terjadi    pada    pohon  yang  masih  muda dan   pertumbuhan batangnya  banyak yang  miring. Apabila  tanaman  tidak  digunakan  pada  umur  relatif muda  kemungkinan  batang  tersebut  akan  tegak kembali  pada  posisi  vertikal  setelah    tanaman menjadi dewasa  atau umur lebih dari 10 tahun.

## Gambar  1  : Penampang  kayu tarik
Tanaman  tumbuh  cepat    ( fast  growing  species ) seperti Acacia  mangium dapat  membentuk  kayu reaksi    karena  pertumbuhan  selnya    sangat  cepat sehingga  ada  batang  yang  berubah  secara  cepat karena faktor lingkungan disekitarnya (Scaramuzzi,1968).  Perubahan  batang  dari  keadaan normal  yang  melebihi  dari  2  derajat  dapat membentuk    kayu  tarik  yang  membentuk  sudut kemiringan  tertentu.  Proses  pembentukan    kayu reaksi  akan terjadi  dalam waktu   singkat sekitar 24 jam.
Kayu  tarik  memiliki  sifat  dan  karakter  yang berbeda    dengan  kayu  normal,  kayu  tarik  umumnya memiliki  serat lebih pendek, dinding serat  tebal  dan
lumen  seratnya  mengandung  galaktin  (G). Lapisan  galaktin  ini  terdiri  dari  selulosa  dengan derajat  kristalinitas    tinggi    yang    berorientasi kearah sumbu serat (Kellomaki,1998 ;Scaramuzzi,1968)  Kandungan  selulosa    kayu tarik  memiliki  kerapatan  lebih  tinggi  5  –  10% diatas  kayu normal (Parham,1990).
Pada  batang  bawah Acacia  mangium yang miring  akan  menghasilkan  kayu  tarik  dengan posisi  empulur  kayu  berada  pada  sisi  bagian dalam  kayu  miring  dan  bagian  tengah  kayu normal.  Semakin  miring  posisi  batang  maka kandungan  galaktinnya  semakin  tinggi  terutama pada  lapisan  sekunder ketiga  (S3). Biasanya  pulp yang  berasal  dari  kayu  tarik  akan  menghasilkan sifat dengan kualitasnya lebih rendah dibandingkan pulp dari kayu normal (Jayme ,1958 ;  Kellomaki,  1998).  Kayu  tarik    memiliki  kadar lignin  lebih  rendah    dibandingkan  dengan  kayu normal,  sifat  ini  sangat    cocok  apabila  kayu tersebut  digunakan    sebagai  bahan  baku  pulp mekanis karena proses pemasakan dan penggilingannya (refining) lebih mudah (Parham , 1983 ;1990 ; Mc.Donald,1969).

## Kayu teras dan kayu gubal
Kayu dalam pertumbuhannya akan membentuk  dua  bagian  yaitu  kayu  gubal (sapwood) dan  kayu    teras (heartwood) .  Kayu teras  terbentuk  dibagian  tengah    batang    yang disusun  oleh  sel-sel  yang  sudah  mati  atau    tidak aktif  dengan  bentuk  fisik  berwarna  gelap. Sedangkan  kayu  gubal  terletak  kearah  luar mendekati  cambium    yang  selnya  disusun    oleh sel yang  masih aktif  (hidup) dan bentuk fisiknya berwarna terang.
Kayu teras secara alami umumnya ditemukan pada  pohon  yang  pertumbuhannya  sangat  lambat biasanya  terbentuk  pada  tanaman  telah  berumur 15-20  tahun    seperti  pada  tanaman southrm  pine yellow (Hygreen,1989;Kellomaki,1998).
Perubahan  dari  kayu  gubal    menjadi  kayu    teras akan  disertai  dengan  pembentukan  zat  ekstraktif yang  semakin  tinggi  atau  bahan extraneous. Ada pula  yang  mengemukakan  bahwa    terbentuknya kayu  teras  akibat  terjadinya  pemupukan  dan penguraian  zat  makanan  pada  batang  lebih  cepat sehingga terbentuk senyawa polyfenol (Jayme,1968).  Senyawa  ini  dapat    menyumbat sebagian  atau  seluruh  bagian    jaringan  tanaman yang  berakibat  distribusi  zat  makanan    menjadi terganggu.  Pada  jaringan  yang  tersumbat  maka konsentrasinya   lebih tinggi dan jaringannya akan tertutup  sehingga  tidak  terjadi  pertukaran  zat yang  baru (Kellomaki,1998).
Kondisi ini menyebabkan sel menjadi tidak aktif dan  sel  akan  mati    sehingga  dengan  kurun  waktu tertentu  akan  terbentuk  kayu  teras.  Tidak  aktifnya sel pada kayu teras akan diikuti  dengan menebalnya dinding  sel  dan  menghilangnya  inti  sel.  Ada sebagian sel  dari kayu gubal  yakni antara  4 – 40% masih memiliki inti selnya. Secara umum  kayu teras memiliki  massa  jenis  yang  tinggi  dan  aroma  bau yang khas.
Kayu teras sering dilalui  oleh zat ekstraktif dari golongan polyfenol. Bahan ini dikonversi  dari    jenis gula,  pati  dan  ekstraktif    yang  banyak  ditemukan pada  kayu  gubal.  Sel  penyusun  pada  kayu  gubal dibentuk  sebagai  sel  penyimpan  cadangan  makanan ( sel parenchym ) pada saat terjadi proses metabolisme yang berlangsung  sempurna. Tetapi  pada sel kearah empulur  kecepatan  metabolismenya    menjadi berkurang bahkan  banyak ditemukan sel yang sudah mati    yang  akhirnya    membentuk  kayu  teras. (Hygreen, 1989 ; Tsoumis,1952)
A= Kulit     B=Kambium     C = Kayu gubal D = kayu teras   E = Empulur
Gambar 2 : Penampang  kayu Acacia mangium

## METODOLOGI
Kayu Acacia mangium
Kayu Acacia mangium berumur  sekitar  8 tahun berasal  dari  Kesatuan  Pemangkuan  Hutan  (KPH) Banten.    Kayu  yang  digunakan  dalam  penelitian terdiri dari kayu tarik dan kayu teras serta kayu gubal yang  berasal  dari  tanaman  yang  berbeda.  Masing- masing  kayu  dikuliti  dan  diserpih  dengan  mesin penyerpih  tipe  disk.  Kayu  teras,  tarik    dan  gubal
diserpih  secara tepisah   dan dikeringkan sampai kadar air 10 – 12 %.

## Pengujian serat , fisik  dan   kimia
Pengujian  kayu  teras,  kayu  gubal    dan  kayu tarik Acacia  mangium dilakukan    terhadap panjang  serat, diameter  serat, tebal dinding    serat dan  turunannya.  Kemudian  dilakukan  pengujian terhadap  sifat  fisik    lainnya  seperti  massa  jenis, rapat  masa  tumpukan  serpih  ( bulk  density )      dan sifat    kimia      kayu  seperti  kadar  lignin,  selulosa, pentosan  dan  ekstraktif.  Pengujian  didasarkan pada metoda uji   SNI yang berlaku.

## Pembuatan pulp sulfat
Serpih  kayu  teras  (T),  kayu gubal  (G),    kayu tarik  (K)  dan    kayu  campuran  (C)      dimasak dengan  proses  sulfat  secara  terpisah  (Tabel  1). Pemasakan    menggunakan  proses  sulfat  dengan Alkali Aktif (AA) 17%, Sulfiditas (S) 25%,  suhu (T)  165 o C      selama    3,5  jam  dengan    H-faktor yang  sama.  Dari  hasil  pulp  yang  diperoleh dilakukan  pengujian  terhadap  bilangan  Kappa (KN), rendemen pulp.
Tabel 1. Komposisi kayu untuk pemasakan
Serpih Acacia Tarik (K) Teras (T) Gubal (G) Campuran (*) (T:G:K) Komposisi (bagian) 1 1 1 3:2:1
Keterangan  (*):  Komposisi  campuran    kayu  ditentukan
berdasarkan pendekatan
yang  terjadi dilapangan

## Pemutihan  pulp
Pemutihan pulp menggunakan tahapan CEHEH  dengan  kondisi  pemutihan  seperti  pada tabel 2.
Tabel 2. Kondisi pemutihan pulp
C E H E H
Cl 2 aktif , % NaOH , % Suhu, o C
Konsistensi, % 0,22 KN 27 3,5 - 1,5 60 10 0,122 - 40 10 - 1 60 10 0,05 - 40 10

## Pembuatan lembaran dan pengujian  pulp
Pulp  belum  putih  dan  pulp  putih  dibuat lembaran  dengan  gramatur  60  gr  dan  dilakukan pengujian terhadap sifat fisik lembarannya seperti kekuatan  sobek,  kekuatan  retak,  kekuatan  tarik, jumlah noda dan derajat putih.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Fisik dan Morfologi  Serat
Sifat    fisik  dan  morfologi  kayu  tarik,  teras  dan gubal Acacia  mangium yang  ditampilkan pada  tebel 3,  menunjukkan    perbedaan    pada  massa  jenis  kayu dan rapat massa tumpukan serpihnya. Kayu tarik dan kayu  teras  memiliki  massa  jenis  lebih  tinggi dibandingkan dengan kayu gubalnya. Sifat ini sesuai dengan  proses  terjadinya    pembentukan  sel    pada kayu  teras  atau  tarik  yang    selnya  lebih  rapat  dan komponen  kimia  ekstraktif  lebih  tinggi.  Serat  pada kayu  teras  dan  kayu  tarik  memiliki  dinding  lebih tebal  dengan  kerapatan    serat  yang  tinggi.  Keadaan ini  dapat  diartikan  bahwa  zat  pengikat  serat  seperti lignin  jumlahnya  akan  lebih  banyak  dan  ekstraktif yang  tinggi.  Kondisi  seperti  ini  dapat  berpengaruh terhadap    massa  jenis  kayu  tersebut.  Kandungan kimia  seperti  zat  ekstraktif  secara  tidak  langsung dapat   berpengaruh terhadap  massa    jenis    kayu dan kerapatan  serat.  Hal  ini  disebabkan  karena ketahanan  sel  atau  serat  kayu  akan  lebih  tahan terhadap  rembesan/resapan  air  (Haygreen.1989). Bahkan laju pertumbuhan tanaman sering digunakan untuk  memperkirakan kerapatan  serat  kayu.    Makin sedikit  lingkaran  tahun  kayu    maka  makin  tinggi kerapatan kayunya.
Hasil uji morfologi serat  menunjukkan diameter serat,  diameter  lumen  dan    tebal  dinding  serat  pada kayu  teras    atau  tarik    nilainya    lebih  kecil dibandingkan  dengan  kayu  gubalnya  (Tabel  3). Keadaan  ini    sejalan  dengan    sifat  dan  karekteristik pada kayu  gubalnya   memiliki  serat atau sel  yang masih berkembang (aktif)  bila  dibandingkan dengan kayu  teras  yang   sifat selnya sudah tidak aktif lagi atau  mati.    Begitu  juga  dengan    tebal  dinding  serat kayu    tarik  dan   kayu  teras  memiliki  dinding    lebih tebal  bila  dibandingkan  dengan    serat    kayu  gubal (Tabel  3).  Massa  jenis  kayu  gubal  lebih  kecil dibandingkan  dengan  massa  jenis  katu  teras  dan tarik.      Kayu  gubal  memiliki dinding  serat tipis  dan ekstraktif  rendah  sifat  ini  memberi  peluang  kepada rendahnya massa jenis kayu tersebut.

## Komposisi kimia
Kandungan    kimia  kayu  merupakan  faktor penentu  pada  proses  pemasakan  pulp.      Seperti terlihat pada Tabel 4, kadar lignin  yang tinggi dapat mempersulit  proses  pemasakan.    Kandungan  lignin ketiga    jenis    kayu  memperlihatkan  ada    perbedaan, yaitu  pada  kayu  tarik    27,83  %    dan  kayu  teras 28,62%  dan    gubal  27,47  %  (Tabel  4).  Lignin  ini biasanya terdapat pada lamella tengah (Tabel 4) dan dinding  primer    pada  serat  yang  berfungsi  sebagai perekat  antar  serat.  Pada  pembuatan  pulp  sulfat
Tabel  3.  Morfologi serat dan sifat fisik kayu tarik, teras dan gubal Acacia mangium
lignin  akan  dilarutkan  dengan  alkali  panas  atau khlorinasi  pada saat pemutihan
Sesuai  dengan  sifat  fisiknya,  kayu  teras berwarna  lebih  gelap.  Hal  ini  kemungkinan disebabkan    tingginya  kandungan  ekstraktif    dan selnya yang sudah mati. Kadar lignin  pada serat yang  sudah  mati  biasanya  lebih  tinggi.  Secara umum  diperlihatkan  bahwa  kayu  gubal  memiliki kandungan  lignin,  ekstraktif,  selulosa  dan pentosan  lebih rendah dibandingkan dengan kayu teras.  Karakteristik  seperti  ini  mempermudah selama  proses  pemasakan  pada    pembuatan pulp.Selain itu penggunaan bahan  kimia pemasak diperkirakan akan lebih rendah bila dibandingkan dengan  pemasakan  kayu  teras.  Berdasarkan kandungan kimia ketiga jenis kayu tersebut  masih termasuk  kedalam  kelompok  kayu  daun  lebar. Kecuali  untuk    ekstaktif  pada  kayu  tarik jumlahnya  lebih  tinggi    dibandingkan  dengan ekstraktif  pada  kayu  normal  daun  lebar  (Tabel 4)Zat  Ekstraktif  diantaranya    mengandung hidrokarbon,  lemak,  asam  lemak,  resin  dan taninnya  (Haygreen,1989)  atau  dapat    terbagi dalam 3 golongan senyawa alifatik, terpenoid dan fenolik.    Kandungan  selulosa  pada    sifat  kayu tarik,  teras  dan  gubal    jumlahnya  masih  tinggi bahkan melebihi kisaran yang ada pada kayu daun lebar  (Haygreen,1989,Tsoumis,1962)  kondisi  ini diharapkan  dapat  memberikan  rendemen  pulp lebih  baik

## Pemasakan dan kualitas pulp
Hasil pemasakan  proses  sulfat untuk    kayu tarik,  teras,  gubal  yang  dibandingkan  dengan campuran ketiga bagian kayu tersebut
menghasilkan  rendemen pulp  yang berbeda.  Untuk pulp  yang  berasal  dari  kayu  gubal    rendemen  yang dihasilkan  lebih  rendah    dibandingkan  dengan  pulp dari  kayu  teras  dan  tarik,  namun      pulp  dari  kayu tarik  dan kayu teras   kurang matang. Fenomena ini ditunjukkan  oleh  bilangan  Kappa    masih    tinggi (21,62 – 24,53) sedangkan  kayu gubal dan campuran lebih  rendah  (15,56 – 18,61).  Hal  ini  berarti   bahwa bagian  kayu  tersebut  cenderung  lebih  sulit  untuk dimasak  (Mc.Donald,1969).  Kejadian  ini    tidak terjadi    apabila  ketiga  bagian  dari  kayu  tersebut dimasak secara bersama-sama atau dicampur dengan komposisi  terdiri dari  3  bagian  kayu  teras,  2  bagian kayu  gubal  dan  1  bagian  kayu  tarik.  Pulp  kayu campuran  dengan  komposisi  berdasarkan  atas pendekatan yang terjadi dilapangan dapat menghasilkan rendemen pulp yang lebih baik namun sisa  saringnya  berkisar  3,54%    dengan  kematangan pulpnya  yaitu  bilangan  Kappa  (KN)    lebih  rendah (18,61)  bila  dibandingkan  dengan    pulp  dari  kayu teras    (21,62)    atau  kayu  tarik    (24,52)      seperti terlihat  pada  Tabel  5.  Berdasarkan  nilai  yang diperoleh dari  ketiga kayu    campuran  tersebut  dapat menghasilkan  kualitas  pulp  lebih  baik.  Hal  ini disebabkan  adanya  saling  keterkaitan  yang  kuat antara  sifat    fisik  atau komponen  kima  dari  masing- masing kayu, sehingga kelemahan yang terjadi dapat tertutupi  oleh kekuatan  lainnya  pada  masing-masing kayu  tersebut.  Dipilihnya  proses  pemasakan  sulfat pada  kayu Acacia  mangium ,  karena  industri  pulp yang  menggunakan  bahan  baku  yang  sama  masih mempertahankan  proses  tersebut.  Sehingga  data penelitian  ini  dapat  dipertimbangkan  sebagai  kajian di industri pulp.
No Parameter pengujian Acacia mangium bagian kayu SNI pulp sulfat Tarik Teras Gubal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Panjang Serat, mm Diameter serat , µ Lumen , µ Tebal dinding , µ Bilangan Runkel Kelemasan Kelangsingan Muhlsteps , % Massa jenis Rapat massa tumpukan serpih, kg/m 3 0,97 15,08 9,81 2,63 0,54 0,65 69,0 57,75 0,54 197,80 0.98 15,08 12,49 2,84 0,50 0,71 56,03 52,00 0,50 189,60 0,97 14,48 8,50 2,90 0,45 0,58 66,98 42,10 0,41 180,30 0,70 - - - - - - - -
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 I.Sobek I.retak I.tarik Sifat Fisik Pulp K.Tarik K.Teras K.Gubal K.Normal
Gambar 3.  Sifat fisik pulp Acacia mangium
Uji  sifat  fisik  lembaran  pulp  sulfat  belum putih  dari  pulp  kayu  tarik,  teras    dan  gubal menunjukkan  mutu  lembaran  pulp  berbanding lurus  dengan  tingkat  delignifikasi  atau  bilangan kappa  yang  dihasilkan.  Bilangan  Kappa  lebih rendah  diperoleh pada pulp kayu gubal  dan  kayu
campuran      sehingga    indeks  sobek,  tarik,  lipat  dan derajat  putih  yang  dihasilkan  lebih  baik  bila dibandingkan  dengan  kualitas  pulp  dari  kayu  teras dan  pulp kayu  tarik  (Table 6). Terutama  pada indek tarik  dan  retak    untuk  pulp  kayu  campuran  dapat meningkat  lebih    baik  bila    dibandingkan  dengan pulp  yang  diperoleh  dari  masing-masing  kayu. Kondisi  ini  memperlihatkan  bahwa  pulp  campuran akan   meningkatkan kualitas pulp Acacia mangium yang memiliki tiga sifat kayu berbeda (Tabel  6)
Kualitas  dan karakteristik  pulp putih dari kayu teras,  tarik,  dan  gubal  terutama  parameter    derajat putih  dapat  menghasilkan  nilai yang tinggi. Derajat putih  tinggi  yang  dicapai  pulp  kayu  gubal  yakni 82,12  %GE  sedangkan  derajat  putih    terendah ditunjukkan  pada  pulp  berasal  dari  kayu  teras  yakni 79,65 %GE. Hal ini dapat diartikan bahwa pulp dari kayu  gubal  lebih  mudah  untuk  diputihkan,  karena lignin  yang  tersisa  pada    pulp  setelah  pemasakan lebih rendah sehingga hasil pemutihannya lebih baik. Secara  umum  pulp  putihnya    terdapat  penurunan kekuatan    pada  indek  retak,  tarik,  dan  sobek dibandingkan dengan pulp yang belum putihnya.
Tabel  4.  Kimia  kayu teras, gubal dan tarik Acacia mangium No Parameter  pengujian Acacia mangium bagian kayu Kayu daun lebar Tarik Teras Gubal 1 2 3 4 Lignin, % Ekstraktif, % Selulosa, % Pentosan, % 27,83 5,46 50,20 19,12 28,62 4,56 50,13 19,45 27,47 3,01 51,93 17,96 16-32 3-4 40-44 - Tabel  5.  Hasil  pemasakan  kayu  teras, gubal dan tarik Acacia mangium No Parameter pengujian Acacia mangium bagian kayu Tarik Teras Gubal Campuran 1 2 3 4 Rendemen Total, % Rendemen saring, % Sisa saring, % Bilangan Kappa (KN) 46,97 43,45 3,52 24,53 49,05 43,22 5,83 21,62 47,13 46,10 1,03 15,56 48,56 45,02 3,54 18,61
Tabel  6.   Sifat fisik pulp sulfat belum putih (PBP)
No Parameter pengujian Acacia mangium bagian kayu Tarik Teras Gubal Campuran 1 2 3 4 5 Indek sobek, Nm 2 /kg Indek retak, MN/kg Indek tarik, kNm/kg Derajat Putih, % GE Panjang serat, mm 6,82 4,03 64,60 47,05 > 0,9 6,02 5,43 76,06 46,65 > 0,9 5,74 7,12 76,26 51,12 > 0,9 6,94 6,58 78,75 46,98 > 0,9

## Tabel  7.   Sifat fisik pulp  sulfat putih (PP)
No Parameter pengujian Acacia mangium bagian kayu SNI 14-0698-1989 Tarik Teras Gubal Campuran 1 2 3 4 5 Indek sobek, Nm 2 /kg Indek retak, MN/kg Indek tarik, kNm/kg Derajat Putih  % GE Panjang serat, mm 6,42 4,01 62,10 80,05 > 0,9 5,92 5,19 74,02 79,65 > 0,9 5,74 6,18 73,26 82,12 > 0,9 6,94 5,58 68,75 79,98 > 0,9 7,5 4,0 50,0 80,0 0,7

## KESIMPULAN
1. Kayu tarik, kayu teras dan kayu gubal Acacia mangium memiliki    massa  jenis    dan    rapat massa  tumpukan  serpih  yang  berbeda. Massa jenis  kayu  gubal  (0,41)    lebih  rendah dibandingkan  dengan  kayu    teras  (0,50)  dan kayu tarik (0,54).
2. Panjang  serat  pada    kayu  tarik  (0,97  mm), teras  (0,98  mm)  dan  gubal  (0,97  mm)  tidak berbeda  tetapi  untuk  diameter    dan  tebal dinding  seratnya    menunjukkan  perbedaan yang    nyata  yaitu  diameter  serat  kayu    tarik 15,08 µ gubal 14,48 µ dan tebal dinding  kayu tarik 2,63 µ sedangkan kayu  gubal 2,90 µ.
3. Kandungan  lignin,  ekstraktif    dan  pentosan pada  kayu  tarik  dan  kayu  teras  lebih  tinggi dibandingkan  kayu  gubal.
4. Kualitas  pulp    kayu  teras    dan  kayu  tarik memiliki  keunggulan  pada  indek  sobeknya (5,92-6,42  Nm 2 /kg)  sedangkan  indek  retak, indek tarik dan derajat putihnya  lebih  rendah dibandingkan pulp  kayu gubal.
5. Campuran    kayu    teras  3  bagian  ,  gubal  2 bagian  dan  tarik  1  bagian  pada  proses pembuatan  pulp  sulfat  cenderung  dapat memperbaiki    kualitas  fisik  pulp  yang dihasilkan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
PT.  Perhutani  unit  III  Jawa  Barat,  KPH  Banten dan Litkayasa/analis BBPK yang telah  membantu penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Darsono,Sinduwarno ; Dayanto, 1981. Acacia mangium jenis  pohon  yang  belum  banyak dikenal. Duta  Rimba No.  48/VII/1981. September 1981
2. Hygreen,J.G.  dan  J.L.  Bowyer,  1989. Hasil hutan  dan  ilmu  kayu .Gajah  Mada  university press.
3. Jayme;  Haders  ;  Steimhouser  ,1968. Tension wood  and  its  effect  in  popular  and  willow wood
4. Kellomaki,  Seppo.1998.  Forest  resources  and sustainable management. Papermaking science and technology.TAPPI
5. Mc.Donald;  Franklin,  1969.  Pulp  and  Paper manufacture  Vol.1  . The  pulping  of  wood , New York
6. Parham,  Russel  ;  Richard  LG.,1990.    TAPPI Press. The  practical  identification  of  wood pulp fiber
7. Parham,R.A.1983. Wood structure hardwood. Pulp and paper manufacture p.22
8. Paribotro.S  ;  Ridwan  A.P  ,1990. Kegunaan beberapa  jenis  kayu  hutan  tanaman  untuk industri. Prosiding  diskusi  hasil  penelitian kayu HTI, hal.361-390
9. Scaramuzzi; Vecchi , E. 1968. Characteristic of  mechanical  pulp  from  tension  wood .
Holzzforschung
10. Silitonga, Toga. 1987. Acacia mangium profil pohon  gulma  yang  sedang  berubah  status .
Diskusi HTI , Jakarta
11. Tsoumis,  G.  1962. Properties  and  effects  of the  abnormal  wood  produced  by  leathening hardwood. Yale for.Sch.
12. Wawan  Kartiwa  ;  Soetrisno  TS,1996. Pembuatan  pulp  rendemen  tinggi  dari  kayu Acacia mangium. Berita Selulosa . Maret 1996.
Vol. 32 no. 1 hal. 17-21
13. Wawan  Kartiwa  ;  Uzair ;  Nursyamsu,    1997. Kualitas  pulp  kertas  Acacia  mangium  dari berbagai umur tanaman . Berita Selulosa. Vol. 34  no. 4.